approximativement 1-64, de même pour les variétés plus pâles que pour 

 celles d'une couleur plus foncée; pour la thuringite de Chabicov (Moravie), 

 nous avons trouvé la réfringence 1-62, pour la moravite originale de M. 

 Kretschmer (18) de la même localité (identique avec la „thuringite 

 incolore" de M. Z a 1 i n s k i) — 1*615. La biréfringence est faible, néga- 

 tive, les couleurs d'interférence souvent anomales. La dureté de la chamosite 

 absolument fraîche dépasse 5, mais diminue vite par l'altération, laquelle 

 change successivement ses couleurs vertes en jaunâtres et brunâtres. 



La structure de la chamosite est typiquement oolitique, mais elle se 

 borne en quelques cas (Ohrazenice) aux parties extérieures de l'oolite, tandis 

 que le centre est compact. 



La chlorite non-oolitique 

 forme en plusieurs minerais de la bande d^^ (Skelnâ Hut, Ch;^nava) et 

 surtout du d-^j (Klabava, Horni Krâh, Plîskov) un élément constitutif 

 du ciment ; elle est d'une structure très fine lamellaire, presque compacte 

 et dans ses propriétés optiques elle ne se distingue pas essentiellement 

 de la chamosite. 



„Myéline" et kaolinite. 



Dans de très nombreux minerais de tous les trois étages stratigra- 

 phiques, les oolites sont constituées par une substance grise verdâtre, 

 grise brunâtre ou presque blanche, d'un aspect stéatitique; au microscope 

 elle présente une structure oolitique normale, est presque incolore ou faible- 

 ment jaunâtre ou brunâtre, d'une biréfringence negative, considérablement 

 supérieure que celle de la chamosite; les indices de réfraction sont de 

 1-58 à 1-59 ou un peu plus. Densité 2-714. Dureté 2 — 2^. 



Le minéral fond difficilement en colorant la flamme d'un violet 

 faible et devient brun rougeâtre clair ; l'acide chlorhydrique n'agît presque 

 pas sur lui. 



M. le prof. J. H a nu s, de l'École polytechnique tchèque, a eu 

 la bienveillance de faire un examen chimique de ces oolites (de Brezina) ; 

 elles n'ont malheureusement pu être totalement dépourvu de la sidérose, 

 qui les pénètre en petits grains et minces veinettes. Les résultats de 

 l'analyse, qui a ainsi dû rester incomplète, sont les suivants: 



I. portion 



*) En une autre épreuve, FeO 1*95. 



